SÉANCE DU l5 NOVEMBRE 1909. 855 



Pour la force électromolrice de dissolution, nous ne donnons que les nombres 

 relatifs à l'alliage recuit, les dillerences produites par la trempe élant peu sensibles. 

 Sur le graphique, les valeurs maxima sont indiquées par une ligne continue, les 

 valeurs limites en pointillé (fig. 3). 



Le pour 100 des métaux constiluanls est donné en \'olume, en prenant pour fa 

 densité de l'aluminium 2,-0 et pour celle du cuivre 8.9,4. 



Si l'on applique aux courbes de conductivité et du coefficient de tempé- 

 rature les principes établis par M. H. Le Chatelier (1895) et complétés 

 par M. Guertler (1907), aux courbes de force êlectromotrice de dissolution 

 les principes indiqués par Laurie (,1888), on trouve quatre composés dé- 

 finis : APCu, AlCu, Al-Cu' et AlCu'. 



L'existence de Al'Cu, \l Ou et VlCu' fut. signalée par M. H. Le Chatelier (1895-1900). 

 M. Guillet (1902-190.5) et M. Gwyer retrouvent les mêmes composés, tandis (\uc 

 MM. Carpenter et Edwards (1907) nient l'existence de AlCu, mais indi(|ueMt un nou- 

 veau composé AlGu' que nous n'avons pas pu confirmer. 



Puchine (1907) en étudiant la force électromolrice de dissolution dans du Ca(OJl)- 

 ne trouve que le composé AlCu. 



Le composé AI'Cu' n'a pas encore été signalé. 



Le recuit détermine des variations très sensibles dans la forme des 

 courbes, surtout dans celle de la conductivité et dti coefficient do tempé- 

 rature. Cet effet peut être produit par la restriction des limites d'une solu- 

 tion solide, par une cristallisation plus prononcée ou par la reconstitution 

 d'un composé détruit par la fusion (Al-(]u).La conductivité augmentealors. 



Nous voyons l'efTét contraire se produire par le recuit du composé AlCu' 

 dont la conductivité est alors diminuée de moitié. Le changement de 

 structure se produit au-dessus de loo", oi'i M. H. I^e Chatelier (^1890) a pu 

 remarquer un point critique pour la variation de la résistance électrique. 



On pourrait expli([uer ce phénomène par la polymérisation du composé 

 stable à haute température en une variété stable à la température ordinaire 

 et d'une résistance spécifique supérieure. Suivie au microscope la transfor- 

 mation se manifeste par la décomposition des gros cristaux uniformes en 

 une série de petits cristaux 1res fins, setnhlables à la martensite. 



PHYSIQUE. — Dichroïsme magnétique des liqueurs constituées par la sidérose. 

 Note de M. Gkorges Meslix, présentée par M. E. Bouty. 



Parmi les liipieurs mixtes qui oil'rent le dichroïsme magnétique, je puis 

 en signaler de nouvelles qui présentent cette propriété à un degré incom- 



